232 Bereitung -mangans. u. übermangans. Salze. 
Wiedergewinnung von Mauganhyperoxyd aus den Rück- 
ständen der Chlorfabrikation, 
Die von ©. Binks und J. Macqueen benutzte 
Methode besteht darin, die Lösung des Manganchlorürs 
durch eine Basis zu zersetzen und zugleich einen Strom 
von Luft durch die Flüssigkeit zu leiten, welche das 
sich ausscheidende Manganoxydul zu Manganhyperoxyd 
oxydirt. PR 
Man bringt zunächst die zur Zersetzung dienende 
Basis, Kalkmilch, in geringem Ueberschusse, in die 
Reactionsbottiche, erhitzt durch Einleiten von Dampf, 
lässt Luft hindurch strömen und fügt die Manganlösung 
hierauf in kleinen Portionen zu. Die Zersetzung und 
Oxydation ist rasch vollendet. Man zieht die Lösung 
des Chlorcaleiums ab, wäscht den Braunsteinniederschlag 
mit etwas Salzsäure aus und trocknetihn. Man giebt. der 
durchströmenden Luft eine Temperatur .von 100 — 3000, 
je nach der gewünschten Intensität der Reaction. 
Auf gleiche Weise kann man auch die übrigen was- 
serhaltigen Oxydationsstufen des Mangans in Mangan- 
hyperoxyd verwandeln. 
Da das künstliche Manganhyperoxyd seiner feinen 
Zertheilung wegen das Chlor sehr rasch entwickelt, so 
hat man es durch starken Druck comprimirt. Nach B. und 
M. erreicht man denselben Zweck, wenn man das Oxyd 
mit einer heiss gesättigten Salzlösung, z. B. Manganchlo- 
rür, durchfeuchtet; diese krystallisirt beim Erkalten und 
verkittet das Pulver. (Le Technol. — FPolyt. Centrbl.) 
B. 
Ueber die vortheilhafteste Bereitungsweise verschiedener 
mangansaurer und übermangansaurer Salze. - 
In Folge der sehr ausgedehnten Anwendung der 
mangansauren und übermangansauren Salze sowohl zu 
medicinischen als zu chemischen und technischen Zwecken 
hat sich R. Böttger veranlasst gesehen, die vorzüglich- 
sten Darstellungsweisen der genannten Salze zu ermitteln. 
Uebermangansaures Kali. Will man nur kleine 
Mengen darstellen, so thut man gut, als Schmelzgefäss 
sich eines kleinen dünnwandigen, aus Eisenblech gedrück- 
ten Tiegels, und als Wärmequelle eines Bunsen’schen 
Leuchtgasgebläses zu bedienen. Zu dem-Ende bringt 
man in den erwähnten Schmelztiegel ein Gemenge von 
